— 5g1 === 
était 66,058. En retirant ensuite le platine, il m'arriva de fracturer un peu l'orifice 
du tube, Cette expérience ne pouvait donc donner qu'un à peu près. En admettant 
les extrèmes de fautes possibles, la plus grande quantité d'eau (à la même tempéra- 
ture) qui pouvait y entrer était 5r, 13] 
a plus petite 51,08, ce qui donne pour 
le volume de platine 0,6965 ou bien 0,7465 Cent. c. et de là une densité = 22,5 
ou 20,99. Je pris un autre flacon, dont le col ne fut plus effilé, mais l'orifice fut 
usé à l'émeri et recouvert d’une petite plaque de verre usée de même. Voici les don- 
nées de l'expérience: 
Température, 
Rodstlusvere M ee Fe NME Re. pe 7 OBT Le 
Poïds\du verretet du plaune 1. 1. . ein. s . 23, 184 
Le verre contenant le platine et rempli d'eau . . . . 75, 774 16,8° C. 
Le verre rempli d’eau sans platine . . . . . . . 60, 435 15,6° C. 
Ce qui donne une densité de 21,106 à 0°. La correction pour la dilatation cubique 
du platine a été négligée, vu qu'elle n'occasionne aucune différence dans la troisième 
décimale. Cette expérience a été faite avec beaucoup de soin. La difficulté est de bien 
expulser l'air. Voici les précautions que j'ai observées. Le platine fut arrosé d’eau 
disillée dont on venait d'expulser l'air par une ébullition prolongée. Je fis bouil- 
lir l'eau à plusieurs reprises dans le flacon pour bien expulser tout l'air que le pla- 
tine retient avec beaucoup de force, et chaque fois j'ai eu soin de laisser refroidir 
complètement l'appareil, afin que les dilatations et les contractions successives facili- 
tassent l'introduction de l'eau dans les pores du métal. Cette manoeuvre fut répétée 
cinq fois, et les deux dernières je laissai refroidir dans le vide. 
On sait que le platine qui vient d’être laminé acquiert une densité plus grande; 
on cite que WOLLASTON est parvenu à lui donner une densité de 21,25 à 21,5. La 
densité d'un morceau de platine laminé, que m'avait communiqué M, SOBOLEFSKY 
membre correspondant de cette Académie, et qui avait été travaillé d'après son pro- 
cédé, se trouva — 21,32. On sait que quand le platine laminé est chauffé jus- 
u’au rouge et qu’on le laisse refroidir, il est devenu moins dense. 
q te) 0] 
